24 L. "William Öholm. 



under de första tiominuterna, i fall anoden roterar, då åter utan omröring redan 24 7o 

 af totala metallmängden under denna tid reduceras. 



Tabellen och kurvorna angifva ju utan vidare förklaringar, huru anodrotationen 

 verkar ogynnsamt vid högi'e värmegrader. Vid stillastående anod och t. ex. 60° har 

 efter en timme nästan all koppar utfällts, hvaremot under samma tid endast 11 7o i'^du- 

 cerats, då omröring förekommit o. s. v. Man finner ock, att själfva början till utfällnin- 

 gen starkt förskjutes med stigande temperatur. Vid 50° erhölls ingenting under de 

 första tiominuterna och under den därpå följande tidsintervallen 13 mgr. Vid 60° åter 

 tog det 20 minuters tid i anspråk, innan någon utfällning inträdde, och under den tredje 

 tiominuters-intervallen erhölls endast 6 mgr o. s. v. 



Då en anodrotation om 300 hvarf i minuten hade en sådan inverkan på kopparns 

 utfällning vid högre temperatur ur ifrågavarande lösning, så är det tydligt, att en steg- 

 rad omröring skulle gifva sig till känna i samma riktning redan vid lägre värmegrader 

 och att möjligheten för kopparns reduktion under motsvarande temperaturförhållanden 

 skulle blifva här ännu mindre. Försök, utförda med en anodrotation om 700 hvarf i 

 minuten vid 0°, 30° och 60°, bekräftade detta antagande, hvilket framgår af följande 

 tabell och kurvor fig. V. 



Anoden roterade 700 hvarf/min. 



Strömstyrka 0,5 amp. 



Tidsintervallerna I, II o. s. v. 10 minuter. 



